Z. Weyberg, 
138 
Ueber die Wirkung von Baryumchlorid und Strontiumchlorid 
auf Kaolin bei hoher Temperatur. 
Von Z. Weyberg in Warschau. 
Mit. 1 Textfigur. 
Die zahlreichen Versuche von Lemberg, Thugutt, Morozewicz 
und anderen beweisen , daß die Sodalitho par excellence Natrium- 
und Calciumalumosilikate sind. Sie entstehen verhältnismäßig leicht 
unter der Einwirkung von wässerigen Lösungen der Natrium- oder 
Calciumsalze auf Kaolin bei Gegenwart von Alkalikarbonat oder 
durch Schmelzen dieser Salze mit Kaolin und Karbonat. 
Was die Kalium-, Lithium-, Baryum-, Strontium-, Magnium- 
alumosilikate anbetrifft, so bilden sie keine sodalitliartigen Ver- 
bindungen. 
So erhielt z. B. Thugutt 1 unter der Wirkung einer Strontium- 
chloridlösung auf Natriumsodalithchloridhydrat ein hexagonales 
Alumosilikat 4 (Sr Al 2 Si 2 0 8 ) . H 2 0, das er Strontiannephelin nennt. 
Thugutt schreibt über dieses Alumosilikat: „Vielleicht ist der 
ganz reine hexagonale Strontiannephelin wasserfrei. Seine geringe 
Neigung, sich mit Strontiumsalzen zu sodalitliartigen Verbindungen 
zu vereinigen, tritt deutlich hervor.“ 
Um das Verhalten dieser Alumosilikate beim Schmelzen kennen 
zu lernen, d. h. um ihre geringe Neigung zur Addition der Salze 
auch beim Schmelzen zu konstatieren und zu gleicher Zeit auch zu 
erfahren, ob bei der Temperatur des Schmelzpunktes des Baryum- 
chlorids oder Strontiumchlorids die Alumosilikate des Nephelin- oder 
Anorthittypus entstehen können, unternahm ich Versuche über das 
Erhitzen des Kaolins mit einem großen Überschüsse der obenge- 
nannten Salze. 
Ich unterwarf Mischungen von Kaolin mit verschiedenen 
Mengen wasserfreien Baryumchlorids der Wirkung einer Temperatur, 
die die des Schmelzpunktes des Baryumchlorids nur wenig übertrifft ; 
beim Herausnehmen einer Probe aus der Schmelze kann man unter 
dem Mikroskope sehen , daß in der Schmelze allmählich immer 
mehr und mehr vom krystallinischen Produkte erscheint. 
Das reinste und am besten krystallisierte Produkt erhielt ich 
bei Versuchen, die auf folgende Weise angestellt wurden : 
5 g Kaolin wurden sorgfältig mit 40 g wasserfreiem Baryum- 
chlorid gemischt , in einen Platintiegel von 50 ccm Inhalt gelegt 
und 120 Stunden hindurch in einer schwachen Flamme des großen 
Teclubrenners angeheizt. Die abgekühlte Schmelze wurde dann 
in kaltes Wasser hineingelegt. Nachdem der Überschuß des 
Baryumchlorids aufgelöst war, setzte sich auf dem Boden des Ge- 
fäßes ein reichlicher amorpher Niederschlag von Baryumoxychlorid 
Mineralcliemische Studien. Dorpat 1891. p. 74. 
